바이오매스에서 유래한 항암 물질 paclitaxel 정제를 위해 물리적 특성이 다른 메조기공 알루미나 흡착제를 만들어 흡착제 처리 효과를 조사했다. 그 결과 알루미나의 물리적 특징 중 표면적과 기공 부피 보다는 기공 크기가 흡착제 처리 효과에 많은 영향을 미쳤고, 균일한 기공크기에서 흡착제의 표면적은 paclitaxel 순도뿐만 아니라 수율에 많은 영향을 미쳤다. 즉, 흡착제의 표면적이 증가할수록 paclitaxel과 불순물의 흡착 정도는 증가했다.
<p>일정한 기공크기(기공지름: \( 4.6-5.2 \mathrm { ~nm } \) )에서 표면적이 다른 세 종류의 알루미나(Table \( 2,5 \mathrm { ~A } -1 \sim 5 \mathrm { ~A } -3 \) )를 제조하여 흡착제 처리 효과를 조사하였다. 흡착제 처리를 한 후 헥산 침전을 수행한 결과를 Fig. \( 4 \mathrm { ~B } \) 에 나타내었다. 알루미나의 표면적이 증가할수록 paclitaxel 순도가 증가하다가 5A-2 (277 \( \left . \mathrm { m } ^ { 2 } / \mathrm { g } \right ) \) 부터 거의 변화가 없었다. 반면 수율은 표면적 증가에 따라 거의 변화가 없다가 \( 5 \mathrm { ~A } -3 \left (316 \mathrm { ~m } ^ { 2 } / \mathrm { g } \right ) \) 에서 감소하였다. 흡착제 처리 후 흡착제에 붙은 성분들의 경향을 확인하기 위하여, 흡착제 처리 후 여과하여 흡착제를 회수하고 이를 메탄올로 세척하여 HPLC 분석을 수행하였다. Fig. \( 5 \mathrm { ~B } \) 에 서 보는 바와 같이 \( 5 \mathrm { ~A } -1 \left (153 \mathrm { ~m } ^ { 2 } / \mathrm { g } \right ), 5 \mathrm { ~A } -2 \left (277 \mathrm { ~m } ^ { 2 } / \mathrm { g } \right ) \) 에 비해 \( 5 \mathrm { ~A } -3 \left (316 \mathrm { ~m } ^ { 2 } / \mathrm { g } \right ) \) 에서 상대적으로 높은 paclitaxel 피크를 확인할 수 있었다. 이러한 이유는 표면적이 상대적으로 큰 \( 5 \mathrm { ~A } -3 \left (316 \mathrm { ~m } ^ { 2 } / \mathrm { g } \right ) \) 에서 특히 paclitaxel이 더 많이 흡착되어 paclitaxel 수율이 감소하는 것으로 판단된다. 흡착제 처리 후 흡착제에 붙은 유기물의 양을 정량하기 위하여, TGA 분석을 수행하였다. Fig. \( 6 \mathrm { ~B } \) 에서 보는 바와 같이 흡착제에 붙은 유기물의 양은 \( 5 \mathrm { ~A } -1 \) (20.9 wt \%), \( 5 \mathrm { ~A } -2 \) (22.7 wt \%), \( 5 \mathrm { ~A } -3(25.3 \mathrm { wt } \%) \) 순으로 나타났으며 \( 5 \mathrm { ~A } -3 \left (316 \mathrm { ~m } ^ { 2 } / \mathrm { g } \right ) \) 에서 가장 많은 유기물(타르 및 왁스 성분 포함)이 흡착/제거됨을 정량적으로 확인할 수 있었다.</p> <h1>8 약</h1> <p>바이오매스 유래 항암물질 paclitaxel 정제를 위하여, 물리적 특성이 다른 메조기공 알루미나 흡착제를 제조하여 흡착제 처리 효과를 조사하였다. 알루미나의 물리적 특성 중 표면적과 기공부피 보다는 기공크기(기공지름)이 흡착제 처리 효과에 많은 영향을 미쳤다. 특히 적절한 기공크기(기공지름: \( 10.8 \mathrm { ~nm } \) )에서 식물유래 타르 및 왁스 성분을 포함한 불순물을 제거하는데 가장 효과적이었다. 일정한 기공크기에서 흡착제의 표면적은 paclitaxel 순도뿐만 아니라 수율에 많은 영향을 미치며 흡착제의 표면적이 증가할수록 paclitaxel과 불순물(바이오매스 유래 타르 및 왁스 성분 포함)의 흡착 정도는 증가하였다. 이러한 불순물 제거 효과는 흡착제 처리 후 흡착제를 메탄올로 세척하여 HPLC로 분석한 결과와 흡착제에 붙은 유기물의 TGA 정량 분석 결과로도 확인할 수 있었다.</p>